SüPÉEESTEUCTTJEA DK LAS VÍAS FÉEHEA8. 29 



64,000 libras por pulgada cuadrada ó sean 3,800 á 4,500 kilos 

 por centímetro cuadrado. 



Límite de elasticidad. 



Este no debe ser inferior á la mitad de la carga de ruptura. 



Alargamiento. 



No debe ser inferior á un 25% medido en un largo de 8" ó 

 sean 0,203 metros. 



Flexión, 



La pieza podrá doblarse sobre sí misma 180° sin acusar 

 fractura del lado exterior de la parte doblada. 



General. 



Todas las planchuelas deberán estar libres de grietas ó de- 

 fectos y ajustar perfectamente al riel á que están destinadas. 

 El nombre del constructor y el año de la manufactura debe- 

 rán constar en letras realzadas. 



Por juzgarlas de interés adjunto las especificaciones rela- 

 tivas á los pernos y tuercas para estas planchuelas, que son co- 

 mo sigue: 



Composición química. 



El material será acero Bessemer blando con una propor- 

 ción de carbón (jue no exceda de 0,15%, 



Propiedades físicas. 



Las piezas que se corten para ensaye, tomadas de una ba- 

 rra destinada para pernos, deben ajustarse á lo siguiente: 



Resistencia á la tracción (carga de ruptura) 52,000 á 62,000 

 libras por pulgada cuadrada ó sean 3,660 á 4,360 kilos por cen- 

 tímetro cuadrado. 



Límite de elasticidad. No debe ser inferior á la mitad de 

 la carga de ruptura. 



Alargamiento, No debe ser menor que un 25% medido en 

 un largo de 8" ó 0.203 metros. Las tuercas deben hacerse de 

 hierro dulce correoso y de la mejor calidad. 



Flexión. La pieza de ensaye podrá doblarse sobre sí mis- 



